( 1^4 ) 



» L'alcool enlève à la matière épuisée par l'eau une substance d'un blanc 

 jaunâtre dont la quantité a été trouvée de 0,87 pour 100, et qui consiste 

 principalement en soufre. 



» Voici comment je me suis assuré de la présence du fer oxydulé dans 

 l'aérolithe d'Orgueil. J'ai commencé par le traiter avec de l'acide azotique 

 à chaud, qui a dissous le sulfure de fer et de nickel, et décomposé le sili- 

 cate en laissant une poudre noire. Cette poudre après lavage et dessiccation 

 était fortement magnétique; traitée par l'acide chlorliydrique, elle a donné 

 ime solution contenant seulement du fer au maximiun et au mii.imum en 

 laissant la silice colorée en noir par la matière organique. En chauffant la 

 silice au contact de Pair pour la rendre blanche et puis en la dissolvant 

 dans de la potasse, cm obtient comme résidu un peu de fer chromé. Je me 

 suis assuré aussi que le nickel est combiné à du soufre et non à l'état d'oxyde 

 dans le silicate, comme cela aurait pu être, eu traitant la pierre par du sul- 

 fure d'ammonium qui a dissous du sulfure de nickel. 



» Quant au silicate, j'y ai trouvé beaucoup plus de magnésie, mais néan- 

 moins on n'obtient pas encore ainsi les rapports d'un péridot, mais plutôt, 

 si l'on considère l'eau combinée, trouvée par M. CIoéz, comme appartenant 

 à l'aérolithe, les rapports d'une serpentine. Ceci d'ailleurs n'est qu'une 

 hypothèse, jusqu'à ce qu'on en ait uue preuve plus concluante. La matière 

 s'attaque par l'acide chlorhydrique avec dépôt de silice terreuse. 



» Voici les résidtats bruts de l'analyse faite sur la matière séchée à 

 I I o degrés : 



Silice 26 , 08 



Magnésie 1 7 > 00 



Protoxyde de fer 21 ,60 



Peroxyde de fer 8 , 3o 



Chaux 1 , 85 



Soude 2,26 



Potasse 0,19 



Oxyde de manganèse o,36 



Alumine o ,go 



Fer chromé <'>49 



Oxyde de nickel (avec cobalt) 2 , 26 



Acide suifurique i ,54 



Acide hyposulfureux o,53 



Chlore 0,08 



Soufre 5,75 



